N. F. XVni. Nr. 34 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



487 



Solcher Produkte gibt es nun eine ganze Anzahl. 



So ist es eine lange bekannte Tatsache, daS 

 manche Aldehyde mit alkoholischer Lauge harzige 

 Umsetzungsprodukte liefern. C i a m i c i a n stellte 

 fest, da8 diese Stoffe weitgehende physikalische 

 Ubereinstimmung mit den Terpenharzen zeigen. 



Weiterhin ist die Polymerisation ungesattigter 

 Verbindungen ein Mittel zur Erzeugung von har- 

 zigen Produkten. 



So lafit sich brauchbarer Harzersatz nach 

 Kronstein durch Polymerisation von Zimtsaure- 

 allylester, Eugenol, Safrol u. a. erzeugen. 



Besondere Bedeutung haben wahrend des 

 Krieges die sogenannten Kumaronharze erlangt, 

 die 1890 von Kramer und Spilker durch 

 Saurepolymerisation des Kumarons und Indens 

 zuerst erhalten worden sind. Ihre technische Dar- 

 stellung erfolgt durch Behandlung der zwischen 

 1 60 und I So Grad siedenden Fraktion des Roh- 

 benzols mit konzentrierter Schwefelsaure. Die 

 technischen Harze sind von sehr wechselnder Be- 

 schafFenheit und werden deshalb unter Zugrunde- 

 legung von Harte und Farbe in iiber 30 Sorten 

 geschieden, fur die seitens der Behorde ent- 

 sprechende Normen aufgestellt sind. 



Die Produktion an Kumaronharzen erreichte 

 1917 bereits etwa IOOOO t; diese fanden glatte 

 Aufnahme, obwohl die Harze in bezug auf Trocken- 

 vermogen und Helligkeit zum Teil sehr erhebliche 

 Mangel aufweisen. Auch die Lichtbestandigkeit 

 der mit ihnen hergestellten Farben lafit sehr zu 

 wiinschen iibrig. 



Trotzdem diirften gerade die Kumaronharze 

 auch in Zukunft noch lange eine wichtigere Rolle 

 spielen, namentlich, wenn es der Technik gelingt, 

 die Herstellung der harten und hellen Klassen auf 

 eine sichere Basis zu stellen. Nach Mitteilungen 

 Mascussons sind in dieser Hinsicht in der 

 letzten Zeit sehr bemerkenswerte Fortschritte ge- 

 macht. 



Weiterhin sind die nicht nur vom technischen 

 Standpunkte aus interessanten Belichtungspolyme- 

 risationen der organischen Vinylester zu erwahnen, 

 welche seitens der Chemischen Fabrik 

 Griesheim-Elektron geu'bt werden. Die als 

 ,,Mowilith" im Handel befindlichen Produkte sind 

 von glasklarer Beschaffenheit und geben wasser- 

 helle Lacke. 



Besonders fruchtbar haben sich aber die schon 

 seit 1872 durch A. V. Bayer und seine Schule 

 studierten Umsetzungen des Formaldehyds mit 

 Phenolen aller Art fur die Herstellung von Kunst- 

 harzen erwiesen. 



Die Reaktion, deren Zustandekommen von der 

 Anwesenheit eines geeigneten Katalysators ab- 

 hangig ist, fu'hrt in erster Phase zu einem Phenol- 

 alkohol. 



Diese Phenolalkohole gehen ihrerseits indes 

 leicht in harzige Produkte iiber, die als ,,Sali- 

 retine" schon lange bekannt gewesen sind, ohne 

 dafi ihnen besondere Beachtung zuteil geworden 

 ware. 



Sie erlangten erst Interesse, als Blumer, 

 DeLaire, Aylsworth, Lebach und Ba eke - 

 land erkannten, dafi die Umsetzung von Form- 

 aldehyd mit Phenolen aller Art in Gegenwart der 

 verschiedensten Kontaktsubstanzen basischer und 

 saurer Art aufierordentlich geeignet sei, harzahn- 

 liche Kunstprodukte zu liefern, die den Natur- 

 harzen in vieler Hinsicht durchaus ebenbiirtig 

 seien. 



Die erhaltenen Stoffe zerfallen in zwei Klassen, 

 die sich in bezug auf ihre Loslichkeit und ihre 

 Schmelzbarkeit unterscheiden. 



Mafigebend fur den Verlauf der Reaktion 

 zwischen den Komponenten ist aufier der Art 

 des Katalysators insbesondere das Molekiilver- 

 haltnis zwischen Formaldehyd und dem ange- 

 wandten Phenol. 



Wird namlich das Phenol im Uberschufi ver- 

 wendet, so entstehen losliche und schmelzbare 

 Produkte. Diese eignen sich besonders als Ersatz 

 fur Schellack. Bekannte Vertreter dieser von 

 Baekeland als ,,Novolak" bezeichneten Gruppe 

 sind die ,,Laccaine", das ,,Bucheronium", einige 

 ,,Albertole", ,,Issolin", ,,Perlit" u. a. 



Neuerdings hat die Anwendbarkeit dieser Kunst- 

 harze durch die Erzeugung olloslicher ,,Albertole" 

 eine sehr beachtenswerte Verbesserung erfahren. 



Verwendet man hingegen den Formaldehyd 

 im Uberschufi, so werden iiber gleichfalls losliche 

 und schmelzbare Zwischenstufen hinweg schlieS- 

 lich vollig unlosliche und unschmelzbare Stoffe 

 erhalten, die Lebach als ,,Resite" bezeichnet hat. 



Die den Novolakderivaten ahnlichen Vorstufen 

 der Resite werden als ,,Resinole" und ,,Resitole" 

 unterschieden. 



Die Resite haben sich unter den Bezeichnungen 

 ,,Bakelit", ,,Resinit", ,,Kondensit",,,Wenjacit", ,,Tena- 

 cit" usw. ein weites Feld der Anwendung errungen. 

 Hierzu trug einerseits die Moglichkeit bei, die Pro- 

 dukte erst in der loslichen Vorstufe verwenden 

 und nachtraglicher Hartung unterziehen zu konnen. 

 Aufierdem aber der Umstand, dafi sie sich mit 

 allerlei Fiillkorpern hinsichtlich Haltbarkeit und 

 Elastizitat derart verbessern lassen, dafi sie als 

 Ersatz fur Horn, Knochen, Elfenbein, Hartgummi, 

 Ebenholz usw. in hohem Mafie geeignet sind. 



Hierzu kommen geradezu vorziigliche physi- 

 kalische Eigenschaften bei grofier chemischer 

 Widerstandsfahigkeit. Insbesondere das elektrische 

 Isolationsvermogen der Resite hat bereits zur fast 

 volligen Verdrangung der Naturharze aus manchen 

 Anwendungsgebieten der Elektrotechnik gefuhrt. 



Weitgehende Verwendung finden ungefiillte 

 Resite auch in der Schmuckindustrie. 



Die chemische Konstitution aller dieser ,,For- 

 molite" oder Formaldehyd-Phenolderivate ist nur 

 bis zum gewissen Grade aufklarbar. Das von 

 Baekeland und anderen iestgestellte Auftreten 

 von Diphenylmethanderivaten neben den Phenol- 

 Alkoholen hat erkennen lassen, dafi die Reaktion 

 aufierordentlich kompliziert verlaufen kann. Bei 

 der Wandelbarkeit der Stoffe, in Verbindung mit 



